Source: http://docplayer.fi/1970667-Kiviainespintojen-maalauskasittelyt.html
Timestamp: 2017-04-27 05:47:25+00:00
Document Index: 12710354

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ']

Kiviainespintojen maalauskäsittelyt - PDF
Download "Kiviainespintojen maalauskäsittelyt"
1 Kimmo Sandberg, insinööri Tuoteryhmäpäällikkö, Tikkurila Paints Oy 1 Yleistä 1.1 Maali suojaa kiviainespintoja Seinärakenne ja siihen tuleva pinnoite muodostavat kokonaisuuden, jonka on kestettävä käyttökohteen rasituksia. Rasitukset määräävät alustalta, pintakäsitellyltä seinältä ja itse pintakäsittelyaineelta vaadittavat ominaisuudet. Kiviainespintoja korjataan ja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Koska kyseessä on yleensä suuri investointi, korjaustyö on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti. Yleisimpiä epäonnistumisen syitä ovat virheelliset työtavat, rakennustekniset virheet, puutteellinen tai vääräntyyppinen esikäsittely tai kohteeseen sopimattomat tuotteet. Myös puutteellinen korjaustöiden jälkihoito tai liian tuoreelle alustalle tehty maalaus voi aiheuttaa ongelmia. Kuva 1. Seinä- ja sokkelirakenteisiin kohdistuvat tyypillisimmät rasitteet Maalatun julkisivun, olipa sitten kyseessä kiviainespintainen tai puujulkisivu, pitää muodostaa alustansa kanssa toimiva kokonaisuus ja ulkoseinän (esimerkiksi alusta, rappaus ja maalaus) on kestettävä käyttökohteen rasitukset, joita ovat mm. sade, veden jäätyminen ja sulaminen, auringon uv-säteily ilman epäpuhtaudet (SO 2 ) mekaaniset rasitukset. Rappaus ja betoni ovat aina huokoista ainetta, ja ne läpäisevät siten vettä, hiilidioksidia ja happea. Pinnoitustyötä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin tekijöihin: kosteuden vaihtelut ja kertyminen, kosteuden kulku vetenä ja vesihöyrynä, rakenteen kastuminen ja kuivuminen sekä pakkasenkestävyys alustan ja pinnoitteen muodonmuutokset alustan ja pinnoitteen välinen tartunta värien kestävyys kemiallinen kestävyys ilman epäpuhtauksia vastaan huollettavuus; likaantuvuus, puhdistettavuus, kulutuksen- ja iskunkestävyys, maalin poistettavuus ja uudelleenmaalattavuus. Pinnoitteen vaurioituminen johtuu lähes poikkeuksetta kosteuden tunkeutumisesta rakenteeseen. Vesi tunkeutuu rakenteeseen ja rakenteessa jäätyvä vesi vaurioittaa alustaa. Veden poisjohtaminen tai rakenteen kuivuminen on hoidettu huonosti tai estetty. Rakenteessa kosteuden kuljettamat suolat aiheuttavat myös pinnoitteen hilseilyä. Veden tunkeutuminen rakenteeseen voidaan estää valitsemalla tähän tarkoitukseen soveltuva kosteutta hylkivä maalityyppi. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi rapatuille pinnoille, voi olla järkevää valita maalityyppi, joka mahdollistaa kosteuden tunkeutumisen alustaan ja joka myös sallii alustan nopean kuivumisen. 1.2 Kosteus lyhentää rakenteen käyttöikää Huokoisissa materiaaleissa kosteus sitoutuu ja liikkuu materiaalin huokoskoon ja huokosrakenteen mukaan. Kosteus siirtyy materiaalissa joko vetenä ja/tai vesihöyrynä riippuen mate- 6052 Kuva 2. Betonin huokosverkoston vesitäytteisyyden vaikutus hiilidioksidin diffuusioon. riaalin huokosissa olevasta vesimäärästä. Runsas kosteus liikkuu kapillaarisesti vetenä kapillaarihuokosesta toiseen. Kosteuden siirtyminen voi tapahtua myös diffuusiona niin kauan kuin huokostila ei ole veden kyllästämä. Kosteuden siirtymistä tarkastellaan usein kapillaarisena kosteuden siirtymisenä tai diffuusiona. Vesi siirtyy tietyn materiaalin huokosverkossa kapillaarisesti, kun sen eri kohdissa on erilainen kosteuspitoisuus. Kapillaarinen kosteuden siirtyminen on hyvin tavallinen ilmiö sokkelirakenteissa, joissa erilaiset suolojen ja kosteuden sekä pakkasen aiheuttamat vauriot ovat hyvin tavallisia. Kosteus siirtyy vesihöyrynä materiaalissa aina siihen suuntaan, jossa huokosten alipaine on suurin pyrkien huokosalipaineen tasoittumiseen. Sama huokosalipaineen tasoittumispyrkimys vaikuttaa sekä kapillaarisen kosteuden siirtymiseen että diffuusioon. Betonin huokosten vesitäytteisyys vaikuttaa siten, että kapillaarihuokosten täyttyminen vedellä hidastaa hiilidioksidin samanaikaista tunkeutumista betoniin. Tämän johdosta sateelta suojatut pinnat (esimerkiksi elementtiparvekkeiden taustaseinämät) karbonatisoituvat noin 30 % nopeammin kuin keskimääräisessä saderasituksessa olevat pinnat [4]. Tässä tapauksessa huokosissa oleva kosteus antaa suojan betonin karbonatisoitumista vastaan. Vesihöyry liikkuu siihen suuntaan, missä vesihöyryn osapaine on alhaisin. Kun ulkoilman absoluuttinen kosteus on alhaisempi kuin sisätiloissa, vesihöyry siirtyy sisältä ulos. Näin tapahtuu juuri talviaikana, jolloin rakenteissa oleva kosteus ja vesihöyry siirtyvät kohti ulkotilaa. Rakenteen sanotaan tällöin kuivuvan. Yhtä kuivumiskautta onkin pidetty tarpeellisena ennen rakennuksen julkisivun pinnoittamista. Se ei kuitenkaan ole riittävä tae rakenteen kuivumiselle, jos pinnoitettavana on esimerkiksi nykyaikainen korkealujuuksinen julkisivubetoni. Rakenteen kosteuskäyttäytymiseen vaikuttavat mm. materiaalin ja ympäristön kosteuspitoisuus, materiaalien huokosrakenne, materiaalikerrosten paksuus ja eri materiaalien erilaiset ominaisuudet. Kosteutta voi kertyä esimerkiksi liian tiiviin maalipinnan ja alustan leikkauskohtaan (rakenteelliset kosteusvuodot). Seurauksena voi olla alustan runsas suolan muodostus, maalin hilseily ja alustan pakkasvaurioituminen. Pakkasvaurioitumisen riskiä lisää suojahuokosten puuttuminen. Kosteudella on kaikissa ilmenemismuodoissaan suuri merkitys rakenteen mahdolliseen vaurioitumiseen ja siten myös rakenteen käyttöikään. Maalien ja pinnoitteiden vesihöyryn läpäisevyyttä arvioidaan ns. Sd-lukuna, joka tarkoittaa sen ilmakerroksen paksuutta metreinä, jolla on sama vesihöyryn vastus kuin tutkittavalla maalilla tai pinnoitteella. Yleensä maalin tai pinnoitteen vesihöyryn läpäisyä pidetään riittävänä, kun diffuusiovastus on pienempi kuin 4 m. 1.3 Maalien ja pinnoitteiden kosteudenläpäisevyys Maalit ja pinnoitteet voidaan erottaa toisistaan kerrospaksuuden mukaan. Maaleilla tarkoitetaan tavallisesti tuotteita, joiden kerrosvahvuus on 400 µm tai sitä pienempi. Pinnoitteiksi kutsutaan vastaavasti kaikkia niitä maaleja, joiden kerrospaksuudet ovat em. raja-arvoa paksumpia. Yleisesti voidaan rakenteiden maalaustöitä kuitenkin nimittää pinnoittamiseksi, kuten tässäkin artikkelissa on tehty. Seinärakenne on kokonaisuus, johon kosteutta pääsee aina. Pinnoitteen kunnolla on suuri merkitys kosteuden tunkeutumisen estäjänä. Rakenteeseen tunkeutuva ja jäätyvä vesi laajenee noin 9%ja asettaa materiaalin lujuuden koetukselle. Kosteuden ja sulamis- ja jäätymis- Taulukko1. Maalien jako vesihöyrynläpäisevyyden mukaan [8]. 606 Maalikalvon ominaisuus Mikrohuokoinen ja hyvin vesihöyryä läpäisevä Diffuusiovastus Sd = µs[m] Luokka Suuntaa-antava esimerkki maalityypistä Sd < 0,1 I Silikonihartsimaali, kalkki- ja sementtimaalit, dispersiosilikaattimaali Vesihöyrynläpäisevä Sd = 0,1-0,5 II Täyshimmeä dispersiomaali Vesihöyryn läpäisyä rajoittava Sd = 0,5-2,0 III Alkydipinnoite Vesihöyrytiivis Sd > 2,0 IV Polyuretaanimaali3 kertojen määrä yhdessä seinämateriaalin huokosrakenteen kanssa vaikuttavat seinän turmeltumisnopeuteen. Epäorgaanisten pintakerrosten raaka-aineet ja ominaisuudet ovat mineraalisten alustojen kaltaiset. Epäorgaaniset pinnoitteet sallivat alustan kastua, mutta samalla ne mahdollistavat myös alustan nopean kuivumisen. Näistä tuotteista hyviä esimerkkejä ovat kalkkija kalkkisementtimaalit. Orgaanisten pinnoitteiden ominaisuudet riippuvat pitkälle sideaineen ja väri- ja täyteaineen määrien suhteesta. Näiden suhteella, ns. pigmenttivolyymikonsentraatiolla eli PVK:lla on suuri vaikutus maalikalvon tiheyteen ja siten koko maalin ominaisuuksille. PVK vaikuttaa pinnoitteen huokosrakenteeseen ja vesihöyrynläpäisevyyteen. Eri tuotteiden välillä on suuria eroja kosteudensiirto-ominaisuuksissa, koska sideaineen laatu ja määrä vaihtelevat. Esimerkiksi silikoniemulsiomaalit hylkivät erinomaisesti kosteutta, kun taas huokoiset dispersiomaalit voivat olla hyvinkin kosteutta läpäiseviä. Pintakerroksen paksuuntuminen pienentää pintakerroksen kosteudenläpäisevyyttä ja tiivistää alustan halkeamia. Vastaavasti pintakerroksen paksuuntuminen heikentää vesihöyrynläpäisevyyttä. Avoimet halkeamat puolestaan lisäävät rakenteeseen imeytyvän sadeveden määrää, mutta eivät nopeuta rakenteen kuivumista. Myös alusta vaikuttaa pinnoitteen kosteudenläpäisevyyteen. Esimerkiksi runsaasti sementtiä sisältävä rappausalusta imee heikosti kosteutta samoin kuin nykyiset uudet betonipinnat. Rakennusaineiden vedenimua kuvataan vedenimunopeudella w (kg/m 2 h 0,5 ) (DIN 52617). Se kuvaa sitä vesimäärää, jonka kappale veteen upotettaessa imee itseensä aikayksikköä kohti. W (kg/m 2 ) = w (t(h)) 2 missä W (kg/m 2 ) = materiaalin vedenimukyky t (h) = aika w (kg/m 2 h 0,5 ) = vedenimunopeus Määritelmänä vesihöyrynläpäisevyys ilmaisee aikayksikössä aineen läpi menneen kosteusmäärän, kun siirtävänä voimana on aineen eri puolilla vallitseva vesihöyryn paine-ero. 2 Rappaus Rapattu julkisivu on ollut merkittävän, vanhan kaupunkitalon tunnusomaisin piirre 1700-luvun lopulta 1950-luvulle saakka. Massiivitiilimuurisen kerrostalon pintamateriaalina kalkkirappaus, kalkkisementtirappaus ja kalkkimaalaus sekä silikaattimaali toimivat erinomaisesti. Huokoisena materiaalina rappaus antaa kosteuden liikkua vaivattomasti seinissä sekä ulospäin että sisälle. Alkuperäisiä rappauspintoja on jäljellä vain vähän. Sota, uudisrakentaminen ja julkisivujen saneeraus ovat hävittäneet tehokkaasti vanhat kalkkirappaukset. Rappausmateriaalit ja työmenetelmät ovat aikojen saatossa muuttuneet hyvin vähän. Edelleen kunnostettavan vanhan rappauksen pääkomponentit ovat kalkki, hiekka, sementti ja vesi. Rappauspinnan maaliksi soveltuu parhaiten halpa ja teknisesti toimiva kalkkimaali. Käsityö ja työkalut ovat säilyneet melkein samoina jo vuosisatoja. Puhdas kalkkirappaus ja kalkkimaali olivat pitkään ainoat rapatun julkisivun materiaalit ennen sementin keksimistä ja ennen tehdasvalmisteisia laasteja. Vasta 1900-luvun alkupuolella, 1930-luvulta eteenpäin, alkoi sementin käyttö yleistyä julkisivun rappauslaasteissa. Ennen valmislaasteja kalkki sammutettiin yleensä rakennuspaikalla. Laastit ja maalit valmistettiin yksilöllisesti rappareiden ja maalareiden omien ohjeiden ja kokemusten pohjalta. Seossuhteet saattoivat vaihdella suurestikin saatavilla olevista materiaaleista ja tekijöiden ammattitaidosta riipuen. Siksi kuntokartoitettavan julkisivun rappauksen koostumus saattaa vaihdella myös julkisivun eri kohdista analysoituna. Rappaustyyppiä valittaessa tulee ulkonäkövaatimusten lisäksi ottaa huomioon rappausalustan rakenne ja ominaisuudet, työmenetelmät ja ulkoiset olosuhteet sekä pinnalle suunnitellun maalauksen tyyppi. 2.1 Rapatun julkisivun maalaus Turvallisimpia maaliaineita rappauspinnan maalaukseen ovat epäorgaaniset maalit, jotka ovat koostumukseltaan rappauksen kanssa saman- Taulukko 2. Maalien jako vedenimunopeuden mukaan [8]. Maalikalvon ominaisuus Vedenimukerroin Luokka Suuntaa-antava esimerkki W = kg/m 2 h 0,5 maalityypistä Vettäläpäisemätön W < 0,1 I Silikonihartsimaali Vettä erittäin vähän läpäisevä W = 0,1-0,5 II Dispersiomaali Vettä vähän läpäisevä W = 0,5-2,0 III Dispersiosilikaattimaali Vettäläpäisevä W > 2,0 IV Kalkki- ja sementtimaalit 6074 608 kaltaisia. Epäorgaanisia maaleja ovat kalkki-, kalkkisementti- ja sementtimaalit sekä silikaattimaali. Kalkkimaali soveltuu parhaiten kalkkirappauspinnoille tai vähän sementtiä sisältäville kalkkisementtirappauspinnoille. Rasittavissa ilmasto-olosuhteissa tai lujempia kalkkisementti- tai sementtilaasteja käytettäessä rappauspinnan maalaamiseen suositellaan kalkkisementti-, sementti- tai silikaattimaalia. Silikaattimaalin sideaine on vesilasipohjainen, joka kovettuu ilman vaikutuksesta ja sitoutuu myös kemiallisesti rappaukseen. Silikaattimaali soveltuu rappauspinnoille, jotka sijaitsevat ympäristössä, jonka ilma sisältää runsaasti savukaasujen rikkioksideja. Tehdasvalmisteiset epäorgaaniset maalit saattavat sisältää lisäaineita (orgaanisia) tai pohjustukseen käytetään pintamaaliin verrattuna erityyppistä maalia. Lisäaineet voivat vaikuttaa maalin kosteudenläpäisyyn ja heikentää uusintamaalauksen yhteydessä uuden epäorgaanisen maalin tartuntaa. Kun rapattu julkisivu maalataan uudelleen tai maalattua pintaa korjataan, on erityistä huomiota kiinnitettävä maalityypin valintaan. Ongelmia ei yleensä synny, kun uusintamaalauksessa käytetään samaa maalityyppiä kuin aikaisemmin. Jos maalityyppiä halutaan vaihtaa, on muistettava, että epäorgaanisen maalin (K-, KS- ja silikaattimaali) tartunta voi jäädä heikoksi pinnassa, jossa on vettä hylkivää ainetta tai jotain muuta orgaanista lisäainetta. Maalityypin vaihtaminen kosteudenläpäisevyydeltään tiiviimmäksi voi myös muuttaa rappauksen kosteuskäyttäytymistä. Lisäksi on muistettava, että kalkkimaali ei sovellu kalkkisementti- tai silikaattimaalin päälle. Orgaanisia maaleja tulisi käyttää vain, jos julkisivurappaus on aikaisemmin maalattu orgaanisella maalilla ja julkisivun kestoikää halutaan jatkaa ennen suurempaa julkisivukorjausta. Orgaanisella maalilla tehdyn huoltokorjauksen kesto saattaa jäädä lyhyeksi. 2.2 Rappauspinnoille soveltuvat maalit ja pinnoitteet Rappauskorjausten on annettava aina kovettua ennen maalausta. Kalkkisementtilaastit kovettuvat riittävästi 1-2 kuukauden aikana. Kalkkirappauspinnat kovettuvat ilman hiilidioksidin vaikutuksesta ja niiden lujuus kasvaa hitaasti pinnalta alkaen. Kalkkirappauspinnat voidaan maalata hiilidioksidia läpäisevillä epäorgaanisilla maaleilla jo 1-2 kuukauden kovettumisen jälkeen. Sen sijaan orgaanisilla maaleilla pintakäsittely tulisi tehdä vasta seuraavana vuonna, koska ne hidastavat hiilidioksidin kulkua ja estävät kalkkirappauksen kovettumisen. Kalkkimaali Kalkkimaali valmistetaan sammutetusta kalkista, alkalinkestävästä pigmentistä ja vedestä. Miilupoltto ja sammutus haudassa ovat vanhoja perinnäisiä tapoja. Varhaisimmat havainnot Skandinaviassa kalkin miilupoltosta ovat luvulta. Näin valmistetun kalkkimaalin ominaisuuksiin vaikuttaa oleellisesti käytettävien pigmenttien määrä. Jos pigmentin määrä on liian suuri (yli 8 %) verrattuna kalkin määrään, on olemassa vaara, että pinnoite liituuntuu. Kalkkimaaleissa suositeltiin aikaisemmin käytettäväksi pigmentteinä vain maavärejä, joita on nykyään vaikea saada. Kalkkimaalin pigmentointiin on kuitenkin aina käytettävä epäorgaanisia pigmenttejä. Hautakalkki varastoidaan ennen käyttöä vähintään yhdeksi vuodeksi kalkkihautaan. Varastoinnin aikana kalkista muodostuu erittäin hienojakoinen tahna, mikä antaa siitä valmistetulle kalkkimaalille hyvän maalattavuuden ja peittokyvyn. Suomessa myytävät hautakalkit ovat peräisin Saarenmaalta, Gotlannista ja Saksasta. Nykyään käytetään usein myös teollisesti sammutettua kalkkia, joka lietetään vedellä kalkkimaidoksi ja sävytetään valmiiksi joko tehtaalla tai värikaupassa. Teollisesti sammutetun kalkin käyttö edellyttää lisäaineiden käyttöä haluttujen ominaisuuksien, kuten pigmenttien erottumisen estämiseksi. Kalkkimaali kovettuu (karbonatisoituu) ilman hiilidioksidin kanssa reagoidessaan ja Kuva 3. Kalkkimaalaus tehdään aina luonnonjouhisella kalkkihakkurilla pyörittävin liikkein.5 muodostaa kalkkia sisältävän alustan kanssa teknisesti toimivan kokonaisuuden. Ominaisuudet Kalkkimaalin ominaisuuksiin vaikuttavat mm. kalkkikiven koostumus (puhtaus), polttolämpötila ja kalkin sammutus. Sammutustapa vaikuttaa mm. sammutetun kalkin sisäisiin ominaisuuksiin kuten ominaispinta-alaan, reaktiivisuuteen ja plastisuuteen. Kalkkimaali läpäisee vettä ja vesihöyryä paljon eikä siten hidasta alustan kuivumista. Kalkkimaalille on tyypillistä huokoisuus, mutta myös likaantuvuus ja kulumisen aiheuttama pinnan oheneminen. Alusta saattaa paljastua tai kuultaa vanhentuneen maalin läpi. Uusintamaalaus tulisikin tehdä samalla värisävyllä, jolla pinta on aiemmin maalattu. Nykyään varsin yleinen tapa on tehdä alustan pintarappaus saman väriseksi kuin päälle tuleva kalkkimaalaus. Jos maalikerrokset ovat liian paksuja tai vanhan kalkkimaalin koostumus poikkeaa uuden maalin koostumuksesta, voi kalkkimaali hilseillä. Tyypillinen huoltomaalauksen irtoamisen syy onkin vanhojen huonokuntoisten kalkkikerrosten irtoaminen. Vanhan kalkkimaalatun pinnan esikäsittely vaatii asiantuntemusta ja suurta huolellisuutta. Ilman rikkiyhdisteet voivat myös turmella kalkkipitoisia pinnoitteita. Rappauksesta ja alustasta liukenevat suolat voivat kulkeutua kalkkimaalikäsittelyn läpi ja kiteytyä seinän ulkopinnalle, mistä ne voidaan harjata pois. Yleensä sadevesi huuhtelee suolat pois. Niiden suositeltavin poistotapa on kuivaharjaus. Jos maalin sideaineena käytetään muutakin kuin sammutettua kalkkia Ca(OH) 2, ei kyseessä ole enää puhdas kalkkimaali. Maaleihin lisätään usein täyteaineeksi kalkkikivi- tai dolomiittijauhetta ja paksuntajaksi selluloosayhdisteitä. Dispersiolisäysten tärkein tehtävä on kuitenkin stabiloida tehtaalla suoritettava kalkkimaalin sävytys. Dispersion määrä on tavallisesti erittäin pieni, vain noin yksi prosentti valmiissa kalkin ja veden seoksessa. Pitkät käyttökokemukset ovat osoittaneet, että perinteisten kalkkimaalien ja ns. valmiiksi sävytettyjen kalkkimaalien kestossa ja uudelleen maalattavuudessa ei ole suuria eroja. Kalkkimaalauksen työtavat Kalkkimaalaus tehdään puhdistetulle, kalkkivedellä pohjustetulle rappausalustalle. Kalkkivesi valmistetaan sekoittamalla kalkkitahnaa veteen. Seoksen laskeuduttua erotetaan kirkas kalkkivesi. Kalkkimaali valmistetaan kalkkivedestä ja kalkkitahnasta sekä epäorgaanisista pigmenteistä. Käytetyn kalkkimaalin vahvuuteen vaikuttavat ilman suhteellinen kosteus ja alustan imukyky. Sivelykertojen määrä riippuu rappauksen imukyvystä. Suomessa kalkkimaalaus käsittää tavallisimmin kalkkivesipohjustuksen ja kaksi kalkkimaalauskerrosta; esimerkiksi Ruotsissa kalkkimaalaus tehdään 6 7-kerroksisena. Maali sivellään yhtäjaksoisesti ylhäältä alas, jottei seinään muodostu häiritseviä työrajoja. Kalkkimaalaukselle soveliaimpia alustoja ovat kalkkirappaukset ja kalkkisementtirappaukset, joissa sementin määrä on vähäinen, sekä aiemmin kalkkimaalilla maalatut pinnat. Mitä enemmän rappauksessa on käytetty sementtiä, sitä heikompi on kalkkimaalin tartunta rappaukseen. Kalkkimaali ei sovellu betonin, kevytbetonin, tiilen eikä kalkkihiekkakivipinnan maalaukseen. Näiltä pinnoilta kalkkimaalaus peseytyy jo muutamassa vuodessa pois. Valmiskalkkimaali voidaan sävyttää kauppaliikkeessä tietokoneohjatulla sävytyskoneella asiakkaan tilaamaan sävyyn, jolloin varmistetaan sävytyksen väritarkkuus. Työmaalla näin saatuun kalkkipastaan lisätään vain vettä ennen maalausta. Maalaus tehdään luonnonjouhisella kalkkiharjalla 2 3 kertaa, pyörittävin kädenliikkein. Maalattaessa on kiinnitettävä erityistä huolellisuutta esi-, väli- ja jälkikasteluun. Valmiskalkkimaali soveltuu kiinteille, kalkkia sisältäville rappauspinnoille kuten kalkkirappaus-, kalkkisementtirappaus- ja aikaisemmin kalkkimaalilla maalatut pinnat. Aito ns. miilupoltettu hautakalkkimaali ei sisällä orgaanisia lisäaineita. Sideaineena on sammutettu kalkki, joka kovettuu reagoidessaan ilman hiilidioksidin kanssa. Hautakalkki toimitetaan sävyttämättömänä kalkkitahnana, johon pigmentit lisätään työmaalla. Kalkkimaalauksen lopputulos on sitä parempi, mitä useampana ja ohuempana kerroksena maali levitetään. Käsittely on tehtävä vähintään kolmeen kertaan. Levitystä varten kalkkitahna ohennetaan kalkkivedellä, joka valmistetaan työmaalla. Kalkkivettä käytetään myös alustan pohjustukseen. Hautakalkki soveltuu uusille kalkki- ja kalkkisementtirappauspinnoille sekä kalkkimaalilla maalatuille vanhoille kalkkirappauspinnoille. Kovat kalkkisementtirappausalustat soveltuvat huonosti kalkkimaalaukseen, koska kalkki kuluu näiltä pinnoilta nopeasti pois. Rikkipitoinen kaupunki- tai tehdasympäristö syövyttää kalkkimaalia. Kalkkimaalin käyttöä rajoittaa jonkin verran se, ettei siitä saada tummia sävyjä. Kalkkisementti- ja sementtimaali Kalkkisementtimaali on kalkista ja sementistä valmistettu maali, joka voi sisältää synteettisiä, epäorgaanisia pigmenttejä, dolomiittijauhoa ja paksuntajia. Sementtimaali on portlandsementin, täyteaineiden, pigmenttien ja lisäaineiden kuivaseos, johon työmaalla sekoitetaan vain vesi. Sementtijauhe ja vesi sekoitetaan työmaalla esimerkiksi porakonevispilällä. Tavallisia täyteaineita ovat 6096 610 marmori- ja kalkkikivijauhe. Mahdolliset lisäaineet lisäävät pinnoitteen viskositeettia ja hidastavat tuoreen maalin kuivumista. Ominaisuudet Kalkkisementti- ja sementtimaalit eivät merkittävästi vaikuta alustan kosteudenläpäisevyyteen, joskin niiden vesihöyrynläpäisykyky on pienempi kuin kalkkimaalin. Sementtimaalit tarvitsevat runsaasti kosteutta sementin sitoutumista varten. Niiden kutistuminen kovettuessa aiheuttaa jännityksiä alustan ja pinnoitteen rajapintaan. Pinnoite voi jännityksistä johtuen irrota, halkeilla tai pahimmassa tapauksessa murtaa heikon alustan. Alustan epätasainen imukyky aiheuttaa herkästi läikikkyyttä pigmentoituihin KS- ja S-maalipintoihin. Maalin sideaineista tai rappauslaastista kulkeutuu maalipintaan suoloja, jotka näkyvät varsinkin tummissa maalipinnoissa vaaleana suolahärmeenä. Soveltuvuus eri alustoille Kalkkisementti- ja sementtimaalit tarvitsevat kovettuakseen esikastellun alustan. Sementtimaali vaatii kovettuakseen enemmän kosteutta kuin kalkkisementtimaali. Kalkkisementtimaalit soveltuvat parhaiten kalkkisementtirappausten ja aiemmin kalkkisementtimaalilla maalattujen pintojen maalaamiseen. Kalkkisementtija sementtimaaleja käytetään myös kevytbetoni- ja kevytsorabetoni-, tiili-, kalkkihiekkakivija betonialustoille. Sementtimaali on koostumukseltaan sopiva maali erityisesti betonille. Tyypillinen sementtimaali on epäorgaaninen sementtisideaineinen maali, joka muodostaa kosteutta hyvin läpäisevän pinnan. Se soveltuu betoni- ja tiilipinnoille sekä rakenteisiin, joissa maalilta vaaditaan hyvää kosteuden kestokykyä kuten julkisivut, parvekkeiden etulevyt ja pielielementit. Sementtimaali levitetään käsiteltävälle alustalle siveltimellä tai telalla kahteen kertaan riittävän peittävyyden saavuttamiseksi. Ennen maalausta, maalauskertojen välillä ja maalauksen jälkeen on huolehdittava alustan huolellisesta kastelusta vedellä. Silikaattimaali Perinteinen silikaattimaali on kaksikomponenttinen maali, jossa pigmentti ja täyteaine sekoitetaan sideaineen kanssa. Silikaattimaalien sideaine on kalivesilasi (K 2 O n SiO 2 ). Silikaattimaali ei sisällä orgaanisia aineksia. Silikaattimaali kovettuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa maalin vedestä 90 % haihtuu ja tämän jälkeen alkaa kemiallinen kovettuminen. Kalivesilasi muodostaa ilman hiilidioksidin kanssa piihappogeeliä ja kaliumkarbonaattia. Kaliumkarbonaatti liukenee veteen ja huuhtoutuu sateella pois. Kolmannessa vaiheessa silikaatit reagoivat maalin aktiivisten pigmenttien sekä alustan mineraaliaineksien kanssa muodostaen silikaattiyhdisteitä. Silikaattimaalin kemiallinen kovettuminen: K 2 O nsio 2 xh 2 O+CO 2 nsio 2 xh 2 O+ K 2 CO 3 Ominaisuudet Kaksikomponenttisten silikaattimaalien sekoittaminen työmaalla vaatii huolellista työsuoritusta. Kaliumvesilasin yliannostus aiheuttaa täplikkäitä maalipintoja. Silikaattimaalilla on hyvä vesihöyrynläpäisykyky. Alustan on oltava kuiva silikaattimaalilla maalattaessa; märälle alustalle maalattu pinta hilseilee. Silikaattimaalin sään-, valon- ja kulutuksenkestävyys on parempi kuin kalkkimaalin. Silikaattimaalin uudelleenmaalaus onnistuu maalaamalla pinta uudelleen silikaattimaalilla. Vanhetessaan silikaattimaali hilseilee maalatulta pinnalta pieninä paloina, jauhomaisesti. Tällaisissa kohdissa yksittäisten vaurioiden korjaus on helppo: hilseilevä, jauhomainen maali harjataan pois, alue pohjustetaan silikaattipohjusteella ja maalataan tämän jälkeen normaalisti silikaattimaalilla. Käyttökohteet Perinteisen silikaattimaalin pigmenttiseos ja kalivesilasi(sideaine) sekoitetaan työmaalla. Silikaattimaali harjataan kuivaan alustaan kalkkimaalin tapaan. Maali vaatii yleensä kaksi käsittelykertaa ja maalaus tulee tehdä poutaisella säällä. Maali levitetään yhtäjaksoisesti ylhäältä alas, jotta vältetään työrajojen muodostuminen. Silikaattimaalit soveltuvat parhaiten kalkkisementti- ja sementtirappausten ja betonin maalaukseen. Dispersiosilikaattimaali Dispersiosilikaattimaalin sideaineet ovat epäorgaaninen kalivesilasi ja orgaaninen dispersio. Dispersiosilikaattimaali on yksikomponenttinen maali. Pigmentoitu kaliumvesilasi on stabiloitu orgaanisen dispersiolisäyksen avulla. Dispersiosilikaattimaali saa sisältää alle 5 painoprosenttia dispersiota maaliaineen kokonaismäärästä (DIN 18363,2.4.6). Dispersiosilikaattimaalit ovat nykyään yleisimmin käytettyjä kuin edellä kuvatut perinteiset silikaattimaalit, jotka eivät sisällä dispersiota. Dispersion käyttö silikaattimaalissa mahdollistaa sen, että silikaattimaali voidaan varastoida vähintään yhdeksi vuodeksi. Vastaavasti perinteinen silikaattimaali on käyttökelpoinen vain muutamia vuorokausia sekoittamisesta. Dispersiosilikaattimaalit valmistetaan aina tehtaalla, jolloin vältytään työmaaolosuhteissa varsin tavallisilta sekoitusvirheiltä. Vähäisestä dispersiolisäyksestä huolimatta yksikompo-7 nenttisilikaattimaalien tekniset ominaisuudet, kuten vesihöyrynläpäisevyys, ovat lähes vastaavat kuin perinteisillä silikaattimaaleilla. Ominaisuudet Työskentely dispersiosilikaattimaaleilla on helpompaa kuin perinteisillä silikaattimaaleilla, koska alkusekoittaminen jää pois. Samoin työmaalla tapahtuvat sekoitus- ja sävytysvirheet jäävät pois. Dispersiosilikaattimaali ei ole yhtä herkkä maalausvaiheen sääolosuhteille, taipumus läikkien muodostumiseen on pienempi ja sillä on helppo saada tasainen, peittävä pinta. Työstettävyys helpottuu, koska maali voidaan sivellä, telata tai suurissa kohteissa ruiskuttaa. Modernit silikaattimaalit voidaan nykyään sävyttää maalikaupassa sävytyskoneella haluttuun värikartan väriin. Dispersiosilikaattimaalit soveltuvat parhaiten kalkkisementti- ja sementtirappauksille ja betonipinnoille. Nykyaikainen silikaattimaali on dispersiosilikaattimaali, joka sisältää alle 5 % orgaanista materiaalia, lähinnä dispersiota. Dispersiolisäyksen vuoksi silikaattimaali voidaan valmistaa varastointikestävänä 1-komponenttisena tuotteena. Yksikomponenttinen silikaattimaali kiinnittyy kaksivaiheisen kemiallisen reaktion avulla kiviainesalustaan. Pohjustuksessa käytetään kalivesilasia sisältävää silikaattipohjustetta alustan imukyvyn tasaamiseksi. Yksikomponenttinen silikaattimaali soveltuu maalaamattomille rappausalustoille tai aikaisemmin epäorgaanisella maalilla (esimerkiksi kalkki-, silikaatti-, sementti- tai kalkkisementtimaalilla) käsitellyille pinnoille. Lisäksi sitä suositellaan myös lujille alustoille, esimerkiksi betonipinnoille, joiden kosteus on jatkuvasti normaalia korkeampi. Tällaisia erikoiskohteita ovat mm. alikulkusillat, vesitornit, pilarit, väestösuojat, parkkihallit tai alustat, joissa sisäpuolelta tuleva kosteusrasitus on erityisen suuri, kuten pesulat ja meijerit. Silikaattipohjuste on epäorgaaninen kalivesilasipohjainen 1-komponenttinen pohjuste julkisivujen esikäsittelyyn ennen maalausta silikaattimaalilla. Pohjustus tasaa alustan imuominaisuuksia, lujittaa heikkoa alustaa ja varmistaa maalipinnan tasaisen lopputuloksen. Epäorgaaniset ohutrappaukset Ohutrappaus on tarkoitukseen sopivalla laastilla suoraan alustalle tehtävä pintarappaus, joka jättää näkyviin alustan pintastruktuurin. Muuratun rakenteen ohutrappaamista eli slammausta käytetään, kun seinän pintastruktuuri halutaan jättää näkyviin. Laasti harjataan tai ruiskutetaan tasaiseksi kerrokseksi käsiteltävälle pinnalle. Peittävä pintakäsittely edellyttää tavallisesti kahta käsittelykertaa. Erilaiset käsittely-yhdistelmät, esimerkiksi harjaus + ruiskutus tai harjaus + harjaus, määräävät lopullisen pinnan ulkonäön. Ohutrappauskerroksen vahvuuden tulisi olla 1 3 mm. Seinää on kasteltava vedellä huolellisesti ennen työn aloitusta ja työkertojen välillä. Myös valmista pintaa tulisi jälkihoitaa vedellä vähintään 2 vuorokautta. Sementtisideaineinen ohutrappaus (S-pinnoite) soveltuu betoni- ja tiilipinnalle. Kalkkia sisältävä ohutrappauslaasti (KS-pinnoite) soveltuu myös lujien kalkkisementtirappausten pintalaastiksi ja betonipinnoille sekä tillipinnoille. Epäorgaanista ohutrappausta ei voi tehdä orgaanisella maalilla tai pinnoitteella käsitellylle pinnalle aiempia pinnoitteita poistamatta. Sementtipinnoite on kuivaseos, joka sisältää valkosementtiä ja kiviainesta. Ennen käyttöä seokseen lisätään vettä ja joissakin tuotteissa tartuntaa sekä työstettävyyttä parantavia lisäaineita. Sementtipinnoite muodostaa vettä läpäisevän ja erittäin lujan pakkasrasitusta kestävän pinnan. Sillä voidaan käsitellä betoni- ja tiilipinnat, sokkelit, parvekelaattojen alapinnat, kylmät tukimuurit ja muut vastaavat kovat alustat. Se soveltuu erityisen hyvin rakenteisiin, joissa kosteusrasitus on suuri ja joissa muut maalit ja pinnoitteet eivät kestä. Sementtipinnoite levitetään harjaamalla, telaamalla tai ruiskuttamalla tavallisesti kahteen kertaan riittävän pinnoitevahvuuden saavuttamiseksi. Kalkkisementtipinnoite on tavallisesti valmiiksi pigmentoitu, epäorgaaninen kuivaseos tai valmiiksi sävytetty, kaksikomponenttinen seos (sementtiosa/kalkkiosa). Oikean sekoitussuhteen varmistamiseksi tuote toimitetaan erillisinä märkä- ja kuivakomponentteina, jotka sekoitetaan työmaalla ennen pinnoitusta. Kalkkisementtipinnoite muodostaa vettä läpäisevän ja rasituksia hyvin kestävän pinnan. Se soveltuu rappauksen lisäksi tiili-, kalkkihiekkatiili-, betoni-, kevytsoraharkko- ja Siporex-alustojen pinnoittamiseen. Kalkkisementtipinnoite levitetään käsiteltävälle alustalle harjaamalla tai ruiskuttamalla. Ruiskutuspinnan karkeutta voidaan säätää muuttamalla ruiskutusetäisyyttä ja ruiskutuksessa käytettävän ilman määrää. Kalkkisementtipinnoitteen yhteydessä on alusta esi- ja jälkikasteltava aina huolellisesti. Kaksikomponenttinen kalkkisementtipinnoite voidaan myös sävyttää maalikaupassa sävytyskoneella haluttuun värikartan väriin. Värilliset pintalaastit Valmiiksi pigmentoitua kalkkisementtilaastia (KS-laastia, jalolaastia) voidaan käyttää rappauksen pintalaastina. Tavallisin pigmentoidun pintalaastin käyttötapa on ruiskuttaminen, jol- 6118 612 loin saadaan joko hieno- tai karkearoiskepintaa halutun värisenä. Pintastruktuuriin vaikuttavat ruiskutusetäisyys, laastin vesipitoisuus ja ruiskutuksessa käytettävän ilman määrä. Pintakerroksen paksuus vaihtelee 3-8 mm riippuen maksimirakeen koosta. Käytettävät pigmentit ovat alkalin- ja UV-säteilynkestäviä, epäorgaanisia pigmenttejä. Värillinen pintalaasti soveltuu hyvin kolmikerrosrappauksen pintarappaukseksi. Tällöin saadaan alustaansa hyvin sopiva pinta, jonka veden- ja vesihöyrynläpäisevyys on hyvä. Pinnan kastuminen ja kuivuminen aiheuttaa värilliseen laastipintaan pientä värivaihtelua. Pinnan likaantuvuuteen vaikuttavat mm. rakennuksen sijainti, ilman epäpuhtaudet, pinnan struktuuri sekä pellitys- ym. rakenneyksityiskohtien kunto. Läpivärjätyssä pintarappauksessa eivät pienet pintavauriot eikä pinnan kuluminen erotu niin helposti, koska värillistä pintaa on myös syvemmällä. Värilaastilla pinnoitettua rappauspintaa voidaan myös maalata ja sitä suositellaankin samanvärisen kalkkimaalin alustaksi. Orgaaniset pinnoitteet Orgaanisten pinnoitteiden raaka-aineet ovat sideaine, pigmentti, täyteaine, pehmite, liuote ja lisäaineet. Pinnoitteet sitoutuvat siten, että liuote poistuu haihtumalla ja imeytymällä alustaan ja polymeeriosaset sulautuvat yhteen muodostaen kalvon. Vesiohenteisia dispersiomaaleja on käytetty julkisivuissa 1950-luvulta lähtien. Liuotinohenteinen Kenitex -julkisivupinnoite tuli Suomen markkinoille jo vuonna Orgaanisille pinnoitteille on tyypillistä: värivalikoima on laaja ja lopputulos on tasavärinen pinta on tiiviimpi kuin epäorgaanisia tuotteita käytettäessä helppo työstettävyys huollettavuus erilaisia pintakarkeuksia pinnoitteet ovat vaikeasti uusittavia ja edellyttävät tavallisesti vanhan pinnoitteen poistoa märkähiekkapuhaltamalla. Liuoteohenteiset maalit Liuoteohenteisten ulkoseinämaalien sideaineina käytetään yleensä erityyppisiä akrylaatteja ja alkydejä. Liuotteena käytetään esimerkiksi lakkabensiiniä. Maalit sisältävät myös täyteaineita, pigmenttejä ja lisäaineita. Maalit ovat yksikomponenttisia ja sellaisenaan käyttövalmiita. Ominaisuudet Liuoteohenteisten orgaanisten maalien höyrynläpäisevyys on pienempi kuin epäorgaanisten maalien. Liuoteohenteiset maalit ovat tiiviitä sadevettä vastaan. Seinän vauriokohdista alustaan johtuva vesi voi aiheuttaa kosteus- ja pakkasvaurioita. Tiivis maalikerros ei läpäise riittävästi alustan suoloja, vaan alustasta mahdollisesti liuenneet suolat kiteytyvät pinnoitteen alle, jolloin maali irtoaa ja halkeilee. Liuoteohenteisten maalien tartunta alustaan on tavallisesti parempi kuin dispersiomaalien tartunta. Tämä johtuu liuotinohenteisten maalien sideaineen pienemmästä molekyylikoosta, jonka seurauksena ne tunkeutuvat helpommin esimerkiksi epäpuhtaisiin ja pölyisiin alustoihin. Soveltuvuus eri alustoille Uudet kiviainespinnat puhdistetaan liasta ja pölystä. Aiemmin maalatut pinnat puhdistetaan teräsharjauksella, laikkahionnalla, märkähiekkapuhalluksella tai kemiallisesti niin, ettei pinnassa ole irtoainesta. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaus voidaan tehdä telalla, ruiskulla tai harjaamalla. Maalaustyötä ei saa tehdä sateella. Maali on helppo työstää ja vaatii kaksi käsittelykertaa. Liuoteohenteiset orgaaniset maalit soveltuvat parhaiten lujille betonipinnoille, joista sementtiliimakerros, muottiöljyt, irtonainen aines, lika ja suolat on poistettu. Ne soveltuvat myös vastaavilla maaleilla aikaisemmin maalattujen pintojen huoltomaalaukseen, mikäli vanha maali on lujasti alustassaan kiinni. Silikonihartsimaalit Silikonihartsimaalit soveltuvat varsinkin aikaisemmin lateksimaaleilla maalattujen pintojen huoltomaalaukseen. Silikonihartsimaalit soveltuvat lähes kaikille kiviainesalustoille. Ne tarttuvat hyvin myös orgaaniseen maalipintaan edellyttäen, että puhdistuksen jälkeen pinnalle jäävä maali pysyy hyvin alustassaan kiinni. Tuote onkin erinomainen huoltomaali mm. sellaisille aikaisemmin orgaanisella maalilla käsitellyille rappauspinnoille, joille halutaan kohtuullisin esikäsittelykustannuksin saada vesihöyryä hyvin läpäisevä, kestävä ja alustaa suojaava maalipinta. 3 Betonirakenteen suojaaminen pinnoittamalla Betonirakenne voidaan suojata erilaisilta vaurioitumisilmiöiltä pinnoittamalla. Oikein valituilla ja hyvin tehdyillä pinnoitteilla voidaan hidastaa betonin karbonatisoitumista sekä raudoituksen korroosionopeutta ja ehkäistä pakkasrapautumien syntymistä. Pinnoittamalla saadaan rakenteelle myös haluttu väri. Orgaanisia pinnoitteita on käytetty Suomessa jo yli 30 vuotta. Betonirakenteiden suojaaminen pinnoitteilla on suhteellisen uutta tekniikkaa ja käytännön koke-9 mukset ovatkin karttuneet pääosin viimeisten 10 vuoden aikana. 3.1 Pinnoitetyypit ja niiden ominaisuudet Betonirakenteiden pinnoittamiseen on käytettävissä lukuisia ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja sitoutumistavaltaan erilaisia pinnoitteita. Pinnoitteet ovat yleensä nestemäisinä levitettäviä tuotteita, jotka koostuvat pääasiassa sideaineesta, liuotteesta tai ohenteesta, pigmenteistä ja täyteaineista sekä apu- eli lisäaineista. Pinnoitteet voidaan luokitella niiden ominaisuuksien mukaan: 1 Impregnointi 2 Tiivistävät pinnoitteet 3 Suojapinnoitteet 4 Halkeamia silloittavat pinnoitteet Pinnoite voi suojata betonirakenteita seuraavien ominaisuuksien avulla: pinnoite rajoittaa hiilidioksidin ja hapen tunkeutumista betoniin pinnoite rajoittaa sade- ja kondenssivesien sekä hapen tunkeutumista betoniin ja hidastaa näin raudoituksen korroosiota pinnoite läpäisee vesihöyryä riittävästi pinnoite kestää alustaan syntyvät halkeamat rikkoontumatta (halkeamien silloituskyky) pinnoitteen ja alustan välinen tartunta on riittävä. Pinnoitteen tulee käyttöaikanaan olla sään- ja ultraviolettisäteilyn kestävä. Muita vaadittavia ominaisuuksia voivat olla puhdistettavuus, uusittavuus ja muut vastaavat ominaisuudet. Pinnoite voi rajoittaa myös rakenteeseen kohdistuvia kemiallisia rasituksia. Pinnoitteelta vaadittavat ominaisuudet on määritettävä kohdekohtaisesti [3]. Pinnoitteen hiilidioksidivastus Betoni karbonatisoituu ilmassa olevan hiilidioksidin tunkeutuessa betoniin ja reagoidessa betonin alkaliyhdisteiden kanssa. Tällöin betonin ph-arvo laskee ja rakenneterästä suojaava oksidikerros tuhoutuu. Karbonatisoitumista voidaan hidastaa pinnoitteilla, joilla on riittävä hiilidioksidin diffuusiovastus. Yleensä diffuusiovastuksen arvot vaihtelevat pinnoitteilla välillä m. Käytännössä riittävä karbonatisoitumista hidastava vaikutus saadaan, kun diffuusiovastus on: R CO2 50 m Pinnoitteen on siis suojattava alustaa hiilidioksidin tunkeutumiselta vähintään yhtä hyvin kuin 50 metrin paksuinen paikallaan oleva ilmakerros. Tavallisesti huokosrakenteeltaan tiiviit akryylidispersiot ja -hartsit ovat vastukseltaan korkeampia kuin epäorgaaniset pinnoitteet, kuten silikaatti- tai sementtimaalit. Vastukseltaan parhaita pinnoitteita ovat kemiallisesti sitoutuvat, yleensä epoksi- tai polyuretaanipohjaiset, tuotteet. Veden tunkeutuminen Pinnoitteilla voidaan estää sade-, roiske- ja kondenssivesien imeytyminen betoniin ja näin hidastaa raudoituksen korroosiota, betonin pakkasrapautumista ja muuta vaurioitumista. Vesihöyryn läpäisy Pinnoitteen vesihöyryn läpäisevyyttä arvioidaan diffuusiovastuksen R H2O avulla. R H2O ilmoittaa pinnoitteen vesihöyryn diffuusiovastuksen verrattuna paikallaan olevan yhden metrin paksuisen ilmapatsaan vastukseen. Yleensä pinnoitteen vesihöyryn läpäisyä pidetään riittävänä, jos diffuusiovastus on pienempi kuin 4 m. Halkeamien silloituskyky Betonin lämpö- ja kosteusliikkeiden seurauksena alustaan saattaa syntyä halkeamia. Jotta pinnoite säilyttäisi suojavaikutuksensa, on sen säilyttävä rikkoutumattomana myös halkeaman kohdalla. Tätä ominaisuutta kuvaa halkeamien silloituskyky. Halkeamien silloituskyky riippuu käytettävän pinnoitteen paksuudesta ja pinnoitteen elastisuudesta. Lasittumispiste Orgaanisilla pinnoitteilla on yleensä sideainekohtainen lämpötila, jonka alapuolella pinnoite muuttuu lasimaisen hauraaksi ja menettää kimmoiset ominaisuutensa. Tätä lämpötilaa kutsutaan lasittumislämpötilaksi. 3.2 Uusien betonipintojen maalaus Maalattu tai pinnoitettu betonijulkisivu on taloudellinen ja kestävä vaihtoehto, joka tarjoaa arkkitehtoniselle suunnittelulle lähes rajattomat mahdollisuudet. Betoni ei koskaan ole ollut helppo maalausalusta, mutta erityisesti viime vuosina käytettyjen lujien elementtipintojen maalaus on ollut ongelmallista. Vuodesta 1990 lähtien on ryhdytty käyttämään entistä lujempia betonilaatuja. Suomen Betoniyhdistyksen julkaisemiin betonin säilyvyysohjeisiin By 32 tehtiin vuonna 1992 julkisivun kestoiän pidentämiseksi tuntuvia muutoksia. Tällöin muun muassa nostettiin ympäristöluokan E2b lujuusluokan vähimmäisarvoksi K45. Tällaisten betonien pinta on erittäin tiivis ja sileä, mikäli ne valmistetaan teräsmuottia vasten valamalla. Suuri lujuus edellyttää, että elementtien valmistuksessa käytetään runsaasti sementtiä. Tä- 61310 mä puolestaan tiivistää betonielementin pintaa ja heikentää sen imukykyä. Pinnan matala profiili ja heikko imukyky huonontavat maalien ja pinnoitteiden tartuntaa alustaan. Seurauksena on ollut tavallisesti melko pian maalien irtoaminen. Tartunnan pettämisiä on tapahtunut kaikilla pinnoite- ja maalityypeillä, olivatpa tuotteet sitten orgaanisia tai epäorgaanisia. Lisäksi on todettu, että vaurioiden korjaus on vaikeaa ja että korjatut pinnoitteet vaurioituvat varsin nopeasti uudelleen. 3.3 Uusien betonielementtien pintakäsittely Rakennustuoteteollisuus RTT ry kokosi pinnoitevalmistajat, urakoitsijat ja elementtien valmistajat yhteen, ja tämän tuloksena betonielementtien maalauskelpoisuudesta laadittiin huhtikuussa 1993 väliaikaisohje. Ohje julkaistiin korjattuna vuonna 1994 ilmestyneessä julkaisussa By 40, Betonipinnat [2]. Tutkimus vahvisti käsitykset maalattavuudesta Tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin eri betonilaatujen kosteuskäyttäytymistä ja tiiviyttä sekä betonipintojen esikäsittelyn merkitystä maalien tartunnalle. Betonien lujuudet vaihtelivat välillä Mpa ja vesisementtisuhde välillä 1,0 0,3. Tutkimuksessa olivat edustettuina lähes kaikki Suomessa myytävät maalityypit. Useat kokeessa käytetyt työtavat ja testit eivät vastanneet käytännön olosuhteita, mutta auttoivat tutkijoita ymmärtämään betonin maalaukseen liittyviä ongelmia. Tuloksista ilmeni, että sementtimäärän nostaminen lisää lujuutta ja pienentää samalla pinnan kykyä imeä kosteutta (myös pohjustusaineita ja pohjamaaleja). Tiivis pinta kuivuu hitaasti ja estää rakennuskosteuden haihtumista. Myös liukoisten suolojen määrä kasvaa. Suolat muodostavat ongelman, kun betoni kuivuu. Ne kulkeutuvat betonin ja maalin rajapintaan, ja seurauksena voi olla maalin hilseileminen irti alustasta. Tutkimuksessa testattiin myös maalien tartuntaa betoniin. Kaikkien kokeessa olleiden maalien tartunta oli riittävä. Eräiden tuotteiden kohdalla saavutetut suuret tartuntalujuudet saattavat olla jopa riskitekijä ainakin ne asettavat maalausalustan eli betonin lujuudelle erittäin suuret vaatimukset. Rasituskokeissa havaittiin, että suurimmat ongelmat maalien ja pinnoitteiden tartunnoissa esiintyivät pinnoilla, joiden lujuudet olivat K40 tai suurempia. Ongelmia oli myös tartunnoissa heikkoon K15-lujuusluokan betoniin. 3.4 Maalattavan betonin ominaisuudet Maalattavan betonipinnan on oltava puhdas, ehjä, tasalaatuinen (myös väriltään) ja riittävän luja. Maalattavien pintojen tulee olla kuivat poikkeuksen tästä muodostavat sementtipohjaisilla maaleilla käsiteltävät pinnat. Riippumatta Taulukko 3. Betonipinnan pinnoitettavuutta kuvaavat ominaisuudet ja niiden testaukseen sopivat menetelmät By 40:n mukaan. Testattava ominaisuus Testausmenetelmä Vaatimus 614 Betonin pinnan lujuus Tartuntavetokoe Lujuuden oltava vetokokeessa 1,5 Mpa. Pinnan imukyky Vedenimukyvyn mittaus, Vedenimun oltava > 20 ml/m 2 minuutissa. esim. Karstenin putkikoe Pinnan lämpötila Ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaus Pinnan lämpötilan mittaus Maalattaessa pinnan lämpötilan oltava väh. 5 C ilman kastepisteen yläpuolella. Kosteus Tasalaatuisuus Sementtipöly, kalkki- tai suolahärme Muottiöljyjen läsnäolo Kosteusmittaus ja kuivumisajan arviointi (suhteellinen kosteus) Pintaan teipattava muovikalvo Visuaalinen tarkastelu Kostutus Visuaalinen tarkastelu Teippauskoe mustalla teipillä Raaputus metalliesineellä Hieronta mustalla kankaalla Kostutus Polttaminen Betonin suhteellisen kosteuden oltava alle pinnoitteen valmistajan suosituksen. Kalvon alle ei saa tiivistyä vettä 1 vrk:n aikana. Pinnan oltava tasavärinen ja kuivan näköinen. Pinnan on kuivuttava tasaisesti. Teippiin ei saa jäädä merkittävästi vaaleaa sementtipölyä tai kalkkia. Pinnasta ei saa irrota sementtikiveä. Kankaaseen ei saa jäädä vaaleita merkkejä. Veden imeydyttävä betoniin ilman pisarointia. Pintaa kuumennettaessa ei saa ilmetä pärskymistä ja savua.11 Kuva 4. Liian sileään uuteen betonipintaan maalit eivät tartu. käytettävästä maalityypistä on syytä kuitenkin varmistaa, ettei elementtirakenteissa ole ylimääräistä, rakennusaikaista kosteutta, joka edesauttaa suolojen muodostumista elementin ja maalin rajapintaan. Vaakatasossa valmistettujen elementtien pintaan tuotantovaiheessa erottuva sementtiliimakerros on aina poistettava ennen maalausta. Myös muu irtonainen lika poistetaan esimerkiksi harjaamalla tai painepesulla. Maalauskelpoisia ovat kaikki elementtipinnat, jotka on karhennettu esikäsittelyn avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi harjatut pinnat sieni- ja puuhierretyt pinnat hienopestyt pesubetonipinnat happopestyt pinnat (varauksin) töpötetyt pinnat hiekkapuhalletut pinnat. Nykyään kaikki edellä mainitut pinnat on mahdollista saada elementtitehtaalta valmiina maalausalustana, jolloin vältytään työmaalla tehtävältä esikäsittelyltä. Sopivia esikäsittelymenetelmiä ovat esimerkiksi vesihiekkapuhallus ja hienopesu (hidastin + pesu). Esikäsittelymenetelmistä tehokkain on vesihiekkapuhallus, se on myös ainoa työmaaolosuhteisiin soveltuva menetelmä. Sen haittoja ovat melu, runsas puhallusliete ja puhallettavan kohteen suojaustarve. Se merkitsee lisäkustannuksia maalaustyöhön noin mk/m 2.Vesihiekkapuhalluksella poistetaan tehokkaasti mahdollinen pinnalla oleva muottiöljy, irtonainen kalkki, sementtiliima ja lika. Samalla saadaan riittävän karkea pintaprofiili maalien tartunnalle. Hyviä kokemuksia pintojen karhennuksesta on saatu myös timanttihiomalla ja korkeapainepesemällä pinnat (paine > 600 bar). Alustan tarkastus ja maalausolosuhteet Pintakäsiteltävä alusta on tarkastettava aina hyvissä ajoin ennen maalaustyön aloittamista, jotta tarvittavat esikäsittelyt voidaan tehdä riittävän ajoissa ja huolellisesti. Tarkastusten yhteydessä seurataan myös elementtien kuivumista. Lähtökohtana on aina pidettävä sitä, että maalattaviksi aiotut elementit on jo tehtaalla valmistettu siten, että työmaalla ei jouduta suorittamaan hankalia esikäsittelytoimenpiteitä. Tarkastuksessa tulisi olla mukana rakennuttajan, pääurakoitsijan ja maalausurakoitsijan edustajat sekä tarvittaessa pinnoitevalmistajan ja elementtitoimittajan edustajat. Käsiteltävien alustojen maalauskelpoisuutta verrataan työselityksessä määrättyjen käsittely-yhdistelmien vaatimuksiin ja tarvittaessa tehdään alustan edellyttämät muutokset maalaustyöselitykseen. Työn suorituksessa on otettava huomioon sää, ilman lämpötila ja kosteus, edeltävien töiden valmiusaste ja onnistuminen sekä maalaustöiden suoritusjärjestys. Alustan tarkastuksen yhteydessä tehtyjen mittausten ja maalaustyön välisen ajan tulee olla mahdollisimman lyhyt. Tarkastuksen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota elementtien pidentyneisiin kuivumisaikoihin. Yksi lämmityskausi ei vielä takaa, että elementit ovat kuivia. Myöskään alkukesästä tehty elementtien kosteusmittaus ei varmista sitä, että elementit ovat pinnoituskelpoiset töiden alkaessa loppukesällä. Maalausolosuhteita koskevat vaatimukset saadaan selville valmistajien tuoteselosteista. Maalausurakoitsija on velvollinen pitämään maalaustyön aikana työmaapöytäkirjaa, josta ilmenevät mm. maalausolosuhteet. Tällä tavalla vältetään monet ikävät epäselvyydet ja niiden jälkiselvittelyt 3.5 Betonipinnoille soveltuvat maalit Vesiohenteiset dispersiomaalit Dispersiomaalien sideaine on pääasiassa veteen dispergoitunut polymeeri, esimerkiksi polyakrylaatti, styreeni, polyvinyyliasetaatti tai näiden sekapolymeeri. 61512 616 Ominaisuudet Vesiohenteiset dispersiomaalit muodostavat kalvon, joka läpäisee vesihöyryä ja vettä huomattavasti hitaammin kuin epäorgaaniset maalit. Jos rapattuun seinään pääsee runsaasti vettä esimerkiksi halkeamien kautta, vesi jää maalikalvon alle aiheuttaen mahdollisesti pakkas- ja kosteusvaurioita. Kosteudenläpäisevyyttä voidaan säätää lisäämällä tai vähentämällä pinnoitteen pigmentti- ja täyteainemäärää. Paljon pigmenttejä ja täyteaineita sisältävä maali muodostaa huokoisemman kalvon, mutta toisaalta pigmentti ja täyteaine ovat heikommin sitoutuneita sideaineeseen. Soveltuvuus eri alustoille Vesiohenteiset dispersiomaalit soveltuvat betonipinnoille, joista on poistettu sementtiliimakerros, irtonainen aines, lika, muottiöljyt ja suolat. Se soveltuu myös aikaisemmin vastaavan tyyppisellä maalilla maalattujen pintojen huoltomaalaukseen, mikäli vanha maali on hyvin alustassaan kiinni. Impregnointiaineet Impregnointiaineet estävät veden kapillaarisen tunkeutumisen impregnoidun pintakerroksen läpi. Impregnointikäsittely on läpikuultava eikä juuri muuta alustan ulkonäköä. Impregnoinnissa huokoiseen pintaan imeytetään pienen pintajännityksen omaavaa ainetta, tavallisesti silikonia tai siloksaania. Impregnointiaine tunkeutuu alustan huokosrakenteeseen ja muodostaa vettähylkivän kerroksen huokosrakenteen seinämille. Impregnointikäsittely ei muodosta yhtenäistä kalvoa eikä siten juuri heikennä pinnan vesihöyrynläpäisyä. Impregnointikäsittelyn tunkeutumissyvyys ja materiaalimenekki riippuu pääasiassa alustan imukyvystä ja impregnointiaineen tunkeutumiskyvystä. Vaikutussyvyys vaihtelee tavallisilla silikoneilla 2 4mmvälillä, mutta ns. syväimpregnointiaineet voivat tunkeutua jopa mm:n syvyyteen. Syvälle tunkeutuvien impregnointiaineiden suojavaikutus on pidempi kuin pintaan jäävien suoja-aineiden, jotka tuhoutuvat varsin nopeasti auringon uv-säteilyssä. Impregnointiaineiden kestävyyteen vaikuttaa eniten juuri käytettävän impregnointiaineen tyyppi. Markkinoilla on hyvinkin kestäviä impregnointiaineita. Alkydit Alkydimaalin sideaine alkydi koostuu kovasta hartsiosasta ja pehmeästä kuivuvasta öljystä, jotka keskenään muodostavat esterin. Käytettävästä öljystä, sideainemäärästä, täyteaineesta, liuottimesta tai lisäaineista riippuen alkydistä voidaan valmistaa esimerkiksi julkisivumaalia puu- tai kivipinnoille, huonekalumaalia, korroosionestomaalia ja monia eri tyyppisiä maaleja riippuen maalin käyttötarkoituksesta. Kiviainespintojen maalaukseen tarkoitettu alkydisideaineinen Kenitex-julkisivupinnoite on vanhimpia kiviainespintojen julkisivumaaleja. Se on ollut Suomen markkinoilla jo vuodesta 1963 lähtien. Alkydisideaineisen maalin käytön yhteydessä on aina muistettava käyttää erillistä silikonipohjustetta, jolla mineraalialusta on pohjustettava ennen varsinaista maalausta. Näin suoritettu alustan neutralointi estää alkalisen alustan saippuoittamasta alkydiä. Samalla alustasta tulee vettä ja kosteutta hylkivä. Alkydien hyviä ominaisuuksia ovat: kulutuksen kesto työstettävyys kimmoisuus (uutena) hyvä sääkesto hyvä tarttuvuus. Vastaavasti heikkouksia ovat: maalikalvon kovettuminen vanhenemisen seurauksena vaikea uusittavuus. Alkydihartsisideaineiset julkisivupinnoitteet levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Kestokokemukset tähän ryhmään kuuluvista tuotteista viimeisen 30 vuoden ajalta ovat hyvät. Selvänä heikkoutena, kuten kaikilla orgaanisilla ns. paksukalvopinnoitteilla, on tuotteen uusittavuus, joka edellyttää aina jossain vaiheessa pinnan märkähiekkapuhaltamista. Silikonihartsimaalit Silikonihartsimaalin sideaine on silikonihartsiemulsio, jota on vahvistettu dispersiolla. Silikonihartsit valmistetaan kalliin tuotantoprosessin kautta epäorgaanisista ja orgaanisista komponenteista. Silikonihartsimaalit eli silikoniemulsiomaalit ovat tullut Suomen markkinoille vuonna Silikoniemulsiomaali ja aikaisemmin mainittu silikaattimaali ovat tyypiltään kaksi täysin erilaista maalityyppiä. Silikaattimaalin tartunta alustaan perustuu kemialliseen reaktioon ja valmispinta läpäisee hyvin kosteutta. Silikonihartsi tarttuu alustaan fysikaalisesti ja maalin pinta on vettä hylkivä. Silikaattimaalin käyttöalue rajoittuu puhtaisiin, aikaisemmin maalaamattomiin mineraalipintoihin. Silikoniemulsiomaalilla voidaan maalata myös aikaisemmin dispersiomaalilla maalattu alusta. Tämän ominaisuuden ansiosta silikonihartsimaali soveltuu hyvin betoni- ja rappauspintojen huoltomaalaukseen. Silikoniemulsiomaali ei muodosta kalvoa eikä näin vanhan maalin pintaan muodostu hai-13 tallisia pintajännityksiä. Myös niiden vesihöyrynläpäisykyky on erittäin hyvä. Betonipintojen maalauksen kannalta silikoniemulsiomaalien heikkous on, että ne eivät hidasta betonin karbonatisoitumista. Suojapinnoitteet Suojapinnoitteet ovat kalvon muodostavia pinnoitteita, jotka hidastavat karbonatisoitumista ja estävät veden ja veteen liuenneiden aineiden tunkeutumista alustaan. Suojapinnoitteilla voidaan ennaltaehkäistä raudoituksen korroosiovaurioiden syntyä ja toisaalta hidastaa jo etenevää vaurioitumista alustassa. Suojapinnoite hidastaa betonin karbonatisoitumista hidastaa veden kapillaarista imeytymistä betoniin hidastaa veteen liuenneiden haitallisten aineiden, kuten kloridien imeytymistä betoniin ei vaikuta merkittävästi vesihöyryn läpäisyyn ei estä paineellisen veden tunkeutumista rakenteeseen. Suojapinnoitteita käytetään betonirakenteiden suojaukseen pysty- ja alapinnoissa säärasitusten kuormittamissa rakenteissa, joissa ei esiinny pinnoitteen kestävyyden kannalta ja rakenteen kannalta haitallista halkeilua. Pinnoittamista voidaan harkita erityisesti silloin, kun karbonatisoituminen ei ole saavuttanut raudoitusta, jolloin rakenteen käyttöikää voidaan pidentää. Jos alustassa esiintyy paikkausjälkiä, suuria huokosia, koloja tai muita epätasaisuuksia, tulee betonialusta tasoittaa ennen pinnoitusta. Pinnoitteen toimiminen suunnitellusti edellyttää virheetöntä ja riittävän paksua kalvoa. [3] Normaalisti uuden betonin sisältämä kalsiumhydroksidi muodostaa betoniteräksiä suojaavan emäksisen ympäristön. Betoni menettää kuitenkin vuosien saatossa tämän rakenneteräksiä suojaavan passiivisuojan, kun ilman hiilidioksidi reagoi betonin kalsiumhydroksidin kanssa neutraloimalla betonia. Ilmiötä kutsutaan karbonatisoitumiseksi. Karbonatisoituneessa betonissa voi suotuisissa olosuhteissa käynnistyä rakenneterästen korroosio. Tällaiset olosuhteet vallitsevat esimerkiksi silloin, kun rakenne on kostea ja siihen pääsee happea. Suojamaali pidentää rakenteen käyttöikää Terästen suojaaminen ruostumiselta perustuu riittävän suureen suojabetonikerroksen paksuuteen sekä rakenteen suojaamiseen kosteudelta. Hiilidioksidin tunkeutumista rakenteeseen voidaan hidastaa myös valitsemalla pinnoitteeksi akryylisuojamaali. Menetelmä soveltuu erityisesti niihin betonirakenteisiin, joissa betonin karbonatisoituminen ei ole saavuttanut teräksiä. Esimerkiksi tiivistämällä hiekkapuhalletun betonin huokoset ja halkeamat polymeerimodifioidulla pinnoituslaastilla hidastetaan huomattavasti hiilidioksidin tunkeutumista rakenteeseen. Jos näin käsitelty pinta vielä maalataan suojamaalilla, voidaan olla lähes varmoja rakenteen käyttöiän pitenemisestä ainakin teräskorroosion suhteen. Suojamaalin hiilidioksidin diffuusiovastus S d,co2 voi olla jopa > 200 m, kun maalikerroksen kuivakalvopaksuus on 150 µm (testaus Engelfriedin menetelmällä). Näin suuri diffuusiovastus ylittää selvästi Betonirakenteiden korjausohjeissa By 41:ssä asetetun vaatimuksen S d,co2 >50 m [3]. Tiiviydestään huolimatta suojamaalit ovat riittävästi vesihöyryä läpäisevä. Betonipintojen suojamaalit soveltuvat erityisesti betonisten parvekkeen pielielementtien ja etulevyjen yms. kylmien ulkobetonirakenteiden suojapinnoitukseen. Rappauspinnoille ne ovat liian tiiviitä. Kaikki aikaisemmin mainitut epäorgaaniset maalit ja pinnoitteet, kalkkia lukuun ottamatta, soveltuvat myös betonipinnoille. 4 Pinnoitustyön laadunohjaus ja -varmistus Laadunohjauksen ja -varmistuksen tarkoituksena on ohjata korjaustyötä ja varmistaa, että saavutettava laatu vastaa asetettuja laatuvaatimuksia. Tavoitteena on ennakoida ja ennaltaehkäistä virheet ja puutteet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Havaitut laatupoikkeamat ja niiden syyt selvitetään ja poistetaan. Laadunohjauksen tuloksena virheiden korjaamisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset vähenevät. Laadunvarmistus edellyttää, että suunnitteluasiakirjoissa on määritetty tekniset ja esteettiset laatuvaatimukset kaikille korjauksen onnistumisen kannalta oleellisille tekijöille. Laatuvaatimukset määritetään sellaisina lukuarvoina, joiden toteutumista voidaan mitata työmaalla laadunvarmistuskokeilla. Teknisiä laatuvaatimuksia asetetaan kerrospaksuuden, tartuntalujuuden, vesisementtisuhteen (tai vesimäärän), pinnoissa esiintyvän halkeilun ja mahdollisesti muiden tekijöiden suhteen. Esteettisiä laatuvaatimuksia voivat olla suunnitteluasiakirjoissa asetetut vaatimukset pinnan tasaisuudelle tai muille pinnan ominaisuuksille. Esteettiset laatuvaatimukset voidaan esittää julkaisun By 40, Betonipinnat, mukaisesti. [2], [3] 4.1 Laatua ja tuottavuutta julkisivukorjauksiin Betonisten julkisivujen korjaaminen ja pinnoittaminen on teknisesti erittäin vaikeaa ja vaatii lähes poikkeuksetta alan erikoisosaamista. Kor- 61714 618 jausurakoiden laajuus on kasvanut, ja nykyään urakkasopimus ei sisällä pelkästään maalaus- ja pinnoitustöitä, vaan mukaan ovat tulleet betonointityöt, parvekkeiden sekä ikkunoiden ja ovien vaihdot, vesieristys ja monet muut perinteisesti rakennusliikkeille kuuluneet työt. Vastaavasti monet suuret rakennusliikkeet ovat suuntautuneet uusille alueille, joilla ne kilpailevat usein samoista urakoista maalausliikkeiden kanssa. Osittain markkinoiden muuttumisesta johtuen julkisivujen korjausrakentaminen on pirstoutunut pieniin aliurakoihin, jotka teetetään pienillä alalle erikoistuneilla urakoitsijoilla. Samaan tahtiin kuin alalle on ilmaantunut uusia yrittäjiä, ovat lisääntyneet myös laatuongelmat, ja urakoiden kokonaistuottavuus on heikentynyt. Syitä epäonnistumisiin löytyy useita: prosessien kasvanut työmäärä, teknisesti vaikeat tuotteet, työntekijöiden osaamattomuus, työmaaolosuhteiden hallitsemattomuus jne. Mutta voidaanko laatua parantaa, ja jos voidaan niin miten? Onko mahdollista luoda työmaaolosuhteissa edellytykset oikeanlaisen laatukulttuurin syntymiselle ja mikä on materiaalinvalmistajan osuus tässä? 4.2 Luotava perusedellytykset laadulle Betonirakenteita korjaamalla pyritään lisäämään rakenteen elinkaaren pituutta. Rakenteen elinkaarella tarkoitetaan aikaa, jonka rakenne on käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä kuten parvekkeena, julkisivuelementtinä jne. Elinkaari päättyy, kun rakenne ei ole teknisesti tai taloudellisesti kunnostettavissa tai se esimerkiksi puretaan. Perustavoite korjaukselle on siis selvä. Karkeasti yksinkertaistaen voidaan sanoa, että perusteellinen ja usein myös kallis korjaustyö pidentää rakenteen elinkaarta ja nostaa yksittäisen rakenteen laatutasoa, usein jopa alkuperäiselle tasolle. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuukin se, miten hyvästä lähtöasemasta päästään valmiiseen urakkasuoritukseen siten, että alkuperäisessä työtapaohjeessa määritetty laatutaso saavutetaan. Tämä edellyttää työmaa-aikaista laadunvarmistusta, jonka lisäksi koko työn onnistumisen perusedellytyksinä ovat hyvät, selkeät ja yksiselitteiset työselitykset (korjaus- ja pinnoitustyöt), oikeat materiaalivalinnat, laadukkaat materiaalit, huolelliset työsuoritukset, realistiset aikataulut ja hyvä tiedonkulku hankkeeseen osallistuvien osapuolten välillä. Laatukulttuuria ja sitoutumista Korjaushankkeen osapuolet rakennuttaja, suunnittelija, työn valvoja, urakoitsija ja erityisesti työntekijä vaikuttavat merkittävästi lopullisen työn laatuun ja onnistumiseen. Useissa tapauksissa näyttää valitettavasti siltä, että unohdamme työntekijöiden vaikutuksen valmiin työn lopulliseen laatuun. Työmaan laatukulttuuri on sitä, että kaikki prosessiin osallistuvat tietävät korjauksen tavoitteet ja omat tehtävät sekä niiden vaikutuksen lopputulokseen. Tämä edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista hankkeeseen. Tuotteissa on eroja Korjausmateriaaleille, niin laasteille kuin pinnoitteillekin, on asetettu nykyään tarkat tekniset vaatimukset. Materiaalinvalmistajat joutuvat testauttamaan korjaustuotteensa, ja tuotekohtaiset ominaisuudet ilmenevät varmennetuista käyttöselosteista, joista Suomen Betoniyhdistys ry. ylläpitää luetteloa. Nämä käyttöselosteet (kaavake; Betonirakenteiden korjausmateriaalin käyttöseloste by 9 B) ovat kaikkien tilattavissa. Tuotteiden testaukset, joissa tutkitaan tiettyjä teknisiä ominaisuuksia, tekee ulkopuolinen, hyväksytty aineenkoetuslaitos. Tämä varsin tarkalta tuntuva testauskäytäntö ei kuitenkaan takaa sitä, etteikö tuotteissa olisi suuriakin eroja, esimerkiksi työstettävyydessä. Kun suunnittelija tekee materiaalivalintoja, on otettava huomioon myös aikaisemmista korjaustöistä saadut hyvät käyttökokemukset. Näissä mittarina voidaan käyttää työsuorituksen onnistumista vaihtelevissa työmaaolosuhteissa ja takuuajan jälkeisten vuosikorjaustöiden määrää. Oikeilla, urakoitsijan työntekijöille tutuilla materiaalivalinnoilla on ratkaiseva merkitys työn teknisen toteuttamisen kannalta, ja sillä on siten välillinen vaikutus myös työn tuottavuuteen. Takuu on osoitus laatutyöstä Takuu on yhä edelleen suomalaisessa rakentamisessa vain yksi kohta tarjouspyynnössä. Materiaalinvalmistajan ilmoitus kohteeseen myönnettävästä materiaalitakuusta yleensä riittää hankkeen kaikille osapuolille. Kuitenkin oikea lähestymistapa on se, että aina ensin tehdään työ pyrkien samalla mahdollisimman korkeaan laatutasoon työmaalla. Laadukkaan työsuorituksen ja onnistuneiden materiaalivalintojen pohjalta urakoitsija sitten antaisi takuun työlleen ja materiaalinvalmistaja tuotteelleen. Takuu ei näin ole itsestäänselvyys, vaan se toteutuu vain laadukkaan työn seurauksena. Takuukäytäntö edellyttää, että rakennuttaja tai urakoitsija erikseen pyytää kohteelle takuuta. Tämän jälkeen kohteen korjattavat ja pinnoitettavat rakenteet esitarkastetaan ja verrataan tarkastuksessa tehtyjä havaintoja työselityksessä mainittuihin materiaalivalintoihin. Jos tehdyt suunnitelmat ja suoritetut laadunvalvontamit-15 taukset vastaavat materiaalinvalmistajan tuotekohtaisia käyttösuosituksia, voidaan kohteessa käytetyille tuotteille myöntää materiaalitakuu. Takuu edellyttää myös, että työmaalla tehdään laadunvarmistuskokeita ja korjaustyöstä pidetään esimerkiksi By 405 -kaavakkeen mukaista betoninkorjaustyön pöytäkirjaa. Laatuvaatimukset täyttävälle kohteelle myönnetään kirjallinen materiaalitakuutodistus. 4.3 Elinkaaren hallinta edellyttää verkottumista Korjauskohteissa vaadittavaa suurta tietomäärää voidaan tulevaisuudessa siirtää internetissä. Käytännössä tämä merkitsee korjauskohteen elinkaaren hallintaan liittyvän tiedon käsittelyä sähköisesti. Hankkeeseen osallistuvat osapuolet rakentavat tiedonsiirtoverkon. Verkottumisen seurauksena voidaan fyysisistä etäisyyksistä huolimatta esimerkiksi työmaalla olevan parvekekorjauksen rakenneyksityiskohtia saattaa digitaaliseen muotoon ja siirtää ne samanaikaisesti suunnittelijalle ja materiaalinvalmistajalle oikean rakenneteknisen sekä tuoteteknisen ratkaisun löytämiseksi. Reaaliaikaisuus nopeuttaa projektin toteuttamista ja merkitsee siis tuntuvia säästöjä. Työmaalla ei jouduta odottamaan pitkään yksittäistä suunnitelman muutosta. Suunnittelutyötä voidaan tehdä myös samanaikaisesti, kun korjaustyöt ovat jo käynnissä. Tietotekniikan hyödyntäminen korjaushankkeessa mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron ja samalla kaiken tarvittavan tiedon dokumentoinnin. Kerätty tieto helpottaa tulevaisuudessa elinkaarianalyysien tekoa ja tuotteiden kestoominaisuuksien seurantaa. Takuukortistot voidaan tehdä sähköiseen muotoon, ja ne sisältävät mm. digitaalisessa muodossa olevaa kuva-aineistoa eri työvaiheista. Näin esimerkiksi myöhemmin ilmeneviin työvirheisiin päästään käsiksi vuosienkin kuluttua. LÄHDEKIRJALLISUUS [1] Betonijulkisivujen materiaali- ja valmistustekniikka. Suomen Betonitieto Oy, Helsinki 1998 [2] By 40 Betonipinnat. Suomen Betoniyhdistys r.y., Helsinki, 1994 [3] By 41 Betonirakenteiden korjausohjeet. Suomen Betoniyhdistys r.y., Helsinki, 1996 [4] By 42 Betonijulkisivujen kuntotutkimus. Suomen Betoniyhdistys r.y., Helsinki, 1997 [5] By 44 Rapatun julkisivun kuntotutkimus. Suomen Betoniyhdistys r.y., Helsinki, 1997 [6] By 46 Rappauskirja. Suomen Betoniyhdistys r.y., Helsinki, 1999 [7] Immonen, K., Råman, T., Maalatun julkisivun kesto. SITRA, Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto, Helsinki, 1990 [8] Kivitasku, Tikkurila Paints Oy, Vantaa, 1999 [9] Kiviainespintojen käsittelyopas, Tikkurila Paints Oy, Vantaa, 1999 [10] Lahti, M. J., Kuinka Helsinkiä on rakennettu. Rakennustoimintaa ja työmenetelmiä viime vuosisadan loppupuolelta II maailmansotaan asti, 1960 [11] Rappauskirja. Oy Partek Ab, Helsinki, 1988 [12] RT Rapatut julkisivut, Korjausrakentaminen, 1996 Kuva 5. Korjaushankkeen osapuolet voivat tulevaisuudessa käyttää sähköistä tiedonsiirtoverkkoa reaaliaikaisten työmaatietojen siirtoon. 61916 620 Näytä lisää
Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia, Lisätiedot Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona
Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti Lisätiedot Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi
MAALILINJA NEUVOO 09 KIVIAINESPINNAT Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat julkisivupinnat... 4 Vanhat maalattavat julkisivupinnat... 8 Uudet maalattavat tai pinnoitettavat sokkelit...11 Lisätiedot Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja
Hyvin peittävä, arvokkaan näköinen rouhepinnoite on suunniteltu erityisesti uusille ylitasoitetuille harkkopinnoille sekä betonipinnoille. Soveltuu myös maalatuille betonipinnoille. Markkinoiden laajin Lisätiedot BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS
BETONIPINTOJEN KORJAUS JA MAALAUS Betonipinnat Betonia on pinnoitettu ja pinnoitetaan: Suojaamaan rakennetta, betonia sekä rakenneteräksiä Pakkasrapautumista vastaan Rakenneterästen korroosiota vastaan Lisätiedot Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista.
Sivu 1 / 5 Korroosionestomaalit Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sideaineet Sideaine muodostaa alustaan kiinnittyvän Lisätiedot Sto Finexter Oy Julkisivu. Sto Julkisivupinnoitteet. Sto. Huolellista rakentamista.
Sto Finexter Oy Julkisivu Sto Julkisivupinnoitteet Sto Huolellista rakentamista. Johdanto Julkisivusaneeraus on suuritöinen projekti, joka aloitetaan analysoimalla tarkasti olemassa oleva alusta. Sen jälkeen Lisätiedot Maalin tehtävät. Betonin suojaaminen säärasitukselta. Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin
Maalin tehtävät Betonin suojaaminen säärasitukselta Julkisivun kaunistaminen värin ja struktuurin keinoin Julkisivujen ja muiden rakennusosien puhtaanapysymisen parantaminen 13.4.2015 2 PINNOITTEIDEN VEDEN- Lisätiedot N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika Lisätiedot PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin, Lisätiedot PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet
PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat Lisätiedot Korjausrakentamisen ratkaisut, kiviainespinnat 5.3.2015. Valtteri Vaarsalo, RI amk
Korjausrakentamisen ratkaisut, kiviainespinnat 5.3.2015 Valtteri Vaarsalo, RI amk Taustaa Saimaan AMK 2011, Lappeenranta YIT, työmaamestari, korjausrakennuskohteet Sweco Asiantuntijapalvelut Oy (ent. Finnmap Lisätiedot KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje
KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni, Lisätiedot Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä
Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin Lisätiedot Uusinta Rappaus. Korjausrakentaminen. Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille
Uusinta Rappaus Korjausrakentaminen Parhaat rakennustekniste ominaisuudet Lämpöäeristävä julkisivu Sopii kaikille mineraalisille alustoille Ohjeita kohteisiin, joissa vanha rappaus uusitaan kokonaisuudessaan Lisätiedot Julkisivutuotteet. Mineraalialustat. Hinta 1,50 2002 720935 JUMI
Julkisivutuotteet Hinta 1,50 2002 720935 JUMI Tikkurila Paints Oy, PL 53, 01301 Vantaa, puh. (09) 857 731, fax (09) 8577 6902, www.tikkurila.fi/ammattilaiset Neuvonta ammattilaisille puh. (09) 8577 3720 Lisätiedot Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys
Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa Lisätiedot betonipinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet
betonipinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet Betonin maalaus toimenpiteet ennen maalausta toimenpiteet ennen maalausta uusi maalaamaton alusta Betoni suositellaan pinnoitettavaksi aikaisintaan yhden lämmityskauden Lisätiedot Betonilattioiden pinnoitusohjeet
Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle Lisätiedot Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut. Risto Hakkarainen
Sisämaalaus Ongelmat Ratkaisut Risto Hakkarainen Kattopinnat Ruiskutasoite Liimamaali Kalkkimaali Puupaneeli Betoni Tasoite Rappaus Haltex Kipsikartonki Paneelit esim. korea, koto, mdf Kattopinnat Maalaamaton Lisätiedot Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus
Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Miksi puuta pintakäsitellään Esteettinen ja suojaaminen Pinnan sinistyminen/ homehtuminen pohjusteen fungisidit (sinistymän- ja homeenestoaineet) Puun halkeilu sideaineet Lisätiedot MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ
MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa Lisätiedot MAALIKEMIAA. - Maalien aineosat - Maalien kalvonmuodostus - Olosuhteiden vaikutus kalvonmuodostukseen
MAALIKEMIAA Pala pintakäsittelijöiden kemian opetukseen toisella asteella - Maalien aineosat - Maalien kalvonmuodostus - Olosuhteiden vaikutus kalvonmuodostukseen MAALIEN KALVONMUODOSTUS Tämä materiaali Lisätiedot Antimikrobiset maalit
Antimikrobiset maalit TIMANTTI CLEAN Antimikrobinen sisämaali Käyttötarkoitus: Pintamaali kohottamaan hygieniatasoa kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin Tyyppi: Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali Lisätiedot METALLITUOTTEIDEN MAALAUS
METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana. Lisätiedot Käyttöohje Bronya Winter
2014 Käyttöohje Bronya Winter FR Trading Oy 26.6.2014 Sisällysluettelo 1. Pinnan käsittely... 3 2. Eristeseoksen valmistelu asennusta varten... 4 3. Säilytys... 5 4. Käyttöturvallisuus... 5 5. Yhteystiedot... Lisätiedot MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy
Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen Lisätiedot Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus. Yleisiä tietoja maalauksesta. Erityistietoja kaasuajoneuvoista TÄRKEÄÄ!
Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeästä ja joustavasta materiaalista valmistettuja osia ei maalata. Tämä ohje koskee esimerkiksi hydrauliletkuja Lisätiedot Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona
PESUAINEET Piha-aidalla kukkii home, terassi näyttää kulahtaneelta ja peltikatollekin pitäisi tehdä jotain. Armas aurinko paljastaa puhdistamista, pesua ja huoltoa kaipaavat pinnat. Huolellisella pesulla Lisätiedot LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.
LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne Lisätiedot Puun kosteuskäyttäytyminen
1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä Lisätiedot MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä
MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat lakattavat Lisätiedot Maalin koostumus. Esim: 5 % 25 % 40 % 30 % Liuote/vesi sideaine pigmentti apuaineet
MAALIKEMIAA Maalin koostumus Esim: 5 % 25 % 40 % 30 % Liuote/vesi sideaine pigmentti apuaineet SIDEAINE Kiinteä tai nestemäinen polymeeri tai luonnonmateriaali, joka sitoo yhteen maalin aineosat tartuttaa Lisätiedot Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus
Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet Lisätiedot Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely
Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne, Lisätiedot 08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25
Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13 Lisätiedot Tekninen tietolehti StoPox 452 EP
EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla Lisätiedot LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI
1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden Lisätiedot On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet
On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet tri-o-haft tri-o-roll tartuntalaasti telattava tartuntapohja Uusi sideaineyhdistelmä {kestäviin kemiallis-fysikaalisiin kiinnityksiin} Tuttu ongelma Lisätiedot RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT
JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen Lisätiedot RENOFIX RT 310 P TARTUNTADISPERSIO
TAMMIKUU 2011 Korvaa T 310 P-esitteen marraskuu 1996 ENOFIX T 310 P TATUNTADISPESIO enofix T 310 P on polymeeridispersio, jolla voidaan parantaa betonin/betonin tai betonin/laastin välistä tartuntaa. enofix Lisätiedot Diessner. Ulkomaalit
Diessner Pohjustaminen Tuote Toimitusmuoto ja pakkausyksikkö Toxol 90 kanisteria 90 kanisteria 90 kanisteria 8 kg 85 astiaa 16 kg 5 kg 85 astiaa 16 kg Käyttövalmis saneerausaine levän, homeen ja sammaleen Lisätiedot 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET
Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään Lisätiedot Kuumasinkityn pinnan maalaus
Kuumasinkityn pinnan maalaus Monet selvitykset ovat osoittaneet, että niin kutsuttu duplex-menetelmä, ts. kuumasinkys ja maalaus, on vuosikustannuksiltaan edullisin tapa suojata terästä. Kuumasinkityksellä Lisätiedot HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali
HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen. Lisätiedot Diessner. Sisämaalit
Diessner Pohjustaminen Tuote Toimitusmuoto ja pakkausyksikkö Tiedot Toxol Käyttövalmis saneerausaine levän, homeen ja sammaleen likaamille pinnoille ulkona ja sisällä. Tehokas bakteereja, hometta ja levää Lisätiedot BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje
BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko Lisätiedot Rakennusmaalit. kansi. Rakennusmaalit ja tasoitteet sisäseiniin ja -kattoihin. Rakennusmaaleja nyt valmissävyssä maalarinvalkoinen (G497)
Rakennusmaalit Rakennusmaalit ja tasoitteet sisäseiniin ja -kattoihin Rakennusmaaleja nyt valmissävyssä maalarinvalkoinen (G497) kansi Laadukkaat, kestävät rakennusmaalit ammattilaisille LUJA Tikkurilan Lisätiedot WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719
6142/06 1 (8) WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 OHUTHIETUTKIMUS Yleistiedot näytteistä Tutkimukset WSP TutkimusKORTES Oy on ottanut kohteesta Lisätiedot Tekninen tietolehti StoCryl V 400
Pinnoite, kuultava, himmeä Ominaisuudet Käyttö ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla (betoni ja teräsbetoni) Ominaisuudet estää veden ja vesiliukoisten haitallisten Lisätiedot PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA
Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut Lisätiedot Betonoinnin valmistelu
Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa. Lisätiedot 10/2011 Vinkkejä värivastaavuuden määritykseen
Sävyvastaavaisuus Hyvä korjaustyö edellyttää joskus että sävyvastaavuus saavutetaan sävyttämällä tai häivytyksen avulla, tai kiillottamalla vanha maali. On siis tärkeää että vertaus alkuperäisen maalin Lisätiedot TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen
METALLIMAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ OSA 2. Maalien koostumus Maalin korroosionestokyky Perusmetallimaalit Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI METALLIMAALEJA KÄYTETÄÄN? KORROOSIONESTO Metallien korroosiota voidaan Lisätiedot Diessner Akryyli-hydropohjuste ELF Diessner Acryl-Hydrogrund ELF
Fouling? Don t fight it. Release it. Hempel 2013 Silic One Brochure 148x210+3 FI.indd 1 Tutustu HEMPELin uusimpaan innovaatioon ja teknologiseen läpimurtoon uusi silikonipohjainen kasvillisuutta hylkivä Lisätiedot SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS
SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS ZINGA-GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS - Suojauksen kesto vastaa kuumasinkityksen kestoa. - Kuivakalvosta 96 % puhdasta Lisätiedot ALUSTANKÄSITTELYOHJEET
ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakennus Alusta: - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen Alusta: - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä Lisätiedot rappaus- ja betonipintojen maalaus
rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko. Lisätiedot PUHDISTUKSEEN HOMETTA VASTAAN KOSTEUDEN TORJUNTAAN KAPILLAARI- KATKO SAUMA- SUOJA JULKISIVU- SUOJA HOME- SUOJA DESI
PUHDISTUKSEEN HOMETTA VASTAAN KOSTEUDEN TORJUNTAAN DESI HOME- SUOJA SAUMA- SUOJA JULKISIVU- SUOJA KAPILLAARI- KATKO Puhdistaa ja desinfioi Pitkäaikainen suoja homeita, hiivoja ja bakteereja vastaan Keittiöön, Lisätiedot Korjausrappauskohteen toteutus osapuolten välisellä yhteistyöllä suunnittelusta laastin valintaan ja toteutukseen
Joonas Hoikkala Korjausrappauskohteen toteutus osapuolten välisellä yhteistyöllä suunnittelusta laastin valintaan ja toteutukseen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin Lisätiedot MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit
MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat Lisätiedot RAPATTUJEN JULKISIVUJEN SUUNNITTELU Dipl.ins. Markku Pyysalo
731 RAPATTUJEN JULKISIVUJEN SUUNNITTELU Dipl.ins. Markku Pyysalo 1 TAUSTAA Rappaus julkisivun pintakäsittelynä on satoja vuosia vanha tapa. Rappaukselle on aikojen kuluessa kehittynyt kolme erillistä tehtävää. Lisätiedot Keim ipor järjestelmän viitteellinen asennusohje
Keim ipor kalsiumsilikaattilevyjärjestelmää käytetään sisätiloissa, joissa on kosteuden läpitunkeumaa ja/tai lisälämmöneristyksen tarvetta. Järjestelmä koostuu silikaattilevyn lisäksi Keim Mycal ja Keim Lisätiedot Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.
Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja Lisätiedot puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET
puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET 2 Woodex pitää puusta huolta Ulkona oleva puu tarvitsee suojaa vaihtelevilta sääolosuhteilta. Ja tietenkin kauniin värin, kuultavan tai peittävän. Lisätiedot Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti.
Conbit Nopeasti kuivuva, vesitiivis ja pakkasenkestävä laasti betonilaattojen, luonnonkivien ja reunakivien saumaamiseen sekä kiinnittämiseen asfalttiin tai betoniin KÄYTTÖKOHTEET Hyvien tartuntaominaisuuksien Lisätiedot BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE
Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii Lisätiedot MAALILINJA NEUVOO 03. MÄRKÄTILAT Kylpyhuoneet ja saunat
MAALILINJA NEUVOO 03 MÄRKÄTILAT Kylpyhuoneet ja saunat Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Saunan pinnat... 8 Pesu- ja pukuhuoneiden paneelipinnat...11 Lisätiedot MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona
MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila Lisätiedot Työohjeet. 0 Yleistä. 1 Esityöt
Työohjeet 0 Yleistä LPL-pinnoitteisiin kuuluu kuusi pinnoitetta, jotka on tarkoitettu seinä- ja kattomaaleiksi tiloihin, joilta vaaditaan suurta hygieniaa: Steridex, Sterisheen, Sterisept, Sterimatt, Biosheen Lisätiedot Betonilattioiden hoito-ohjeet
Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden Lisätiedot ALUSTANKÄSITTELYOHJEET
26.6.2014 ALUSTANKÄSITTELYOHJEET Uudisrakentaminen - Betoni - Levylattiat - Metallilattiat Korjausrakentaminen - Maalattu puulattia - Maalattu betonilattia - Betonilattia, jossa akryylidispersioliimajäänteitä Lisätiedot AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto
AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja Lisätiedot Baumit Eristysrappausjärjestelmät
Baumit Eristysrappausjärjestelmät www.kivira.fi Eristeenä mineraalivilla FAS tai FAL Sitä paitsi mineraalinen eriste päästää vesihöyryn läpi ja parantaa siten merkittävästi huoneilmaa. Puurakenteilla tämä Lisätiedot Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää
Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Lisätiedot LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013
LUONNOLLISTA SUOJAA PUUPINNOILLE ULKONA 2013 SUOJAÖLJYT ULKOKÄYTTÖÖN Kestävää suojaa ulkopinnoille kasviöljyistä SUOJAAVA KUULTOÖLJY Kasviöljypohjainen Suojaava kuultoöljy imeytyy puun avoimeen pintasolukkoon Lisätiedot VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIIN VAIKUTTAA JULKISIVUKORJAUKSILLA?
Ympäristö- ja yhdyskuntamessut Ilmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut Messukeskus, Hki 11.10.2012 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos VOIDAANKO ILMASTONMUUTOKSEN Lisätiedot LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.
LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä Lisätiedot Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat
Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen Lisätiedot alsecco eristerapattu saumaton betonielementtijärjestelmä
alsecco eristerapattu saumaton betonielementtijärjestelmä EDISTYKSELLISTÄ JULKISIVUTEKNIIKKAA NARMAPINNOITUS OY Paattistentie 947, 21330 Paattinen 040-7646648 / 040-7646649 www.alseccofinland.fi Eristerappausjärjestelmät Lisätiedot Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus
Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa Lisätiedot Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti
Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet 5.3.2015 Paletti Päivän aiheita Alustat Nykytila Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Yleisimmmät virheet 4.3.2015 2 Sinkitty teräsohutlevy Alustat Lisätiedot DESIGN BETONILATTIAT, NÄKÖÄ JA LAATUA PINTAAN
1 DESIGN BETONILATTIAT, NÄKÖÄ JA LAATUA PINTAAN Betoni on luonnonmateriaali, josta voidaan valmistaa hyvin pitkäikäisiä ja laadukkaita lattioita moniin eri käyttötarkoituksiin. Tuote on aika erikoinen Lisätiedot KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely
OPAS GUIDE KIVITALON MAALAUS Kiviainespintojen käsittely Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä väritys- että suojaamistarkoituksessa. Lisätiedot sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02113-15 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2015-v4 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo Lisätiedot SYNTEETTINEN KUMIMAALI
RUBBER comp SYNTEETTINEN KUMIMAALI AUTON MAALAUSOHJEET Alkuperäinen RUBBERcomp kumimaali on synteettistä erikoiskumipolymeeriseosta, joka muodostaa säätä- ja kulutusta kestävän kerroksen. Kerros on sen Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08052-12. Betonin halkeamien injektointiaineiden,
Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-koeohjelma 2013 Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Injektointiaineet... 3 3 Imeytysaineet... Lisätiedot METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla
Peltikattomaalit ja oheistuotteet Peltikattomaalit ja oheistuotteet Sunchem on johtava kattomaalien valmistaja. Asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata pikaisesti Getingessä sijaitsevan tuotantoyksikön Lisätiedot Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa
Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät Lisätiedot BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS
BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet Lisätiedot Vetonit-korjauslaastit
Vetonit-korjauslaastit Työohjeet 6-42 1.10.2005 Korvaa esitteen 3-33.01/1.12.2002 Toimivat, yhteensopivat tuotteet, oikeat työmenetelmät ja -vaiheet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta betonirakenteiden Lisätiedot Puupinnat ulkona TALOMAALIT
Puupinnat ulkona TALOMAALIT 2 Puutalojen Suomi Puutalo on perinteinen rakennusmuoto Suomessa ja muissa Pohjoismaissa materiaalin saatavuuden, edullisuuden ja rakentamisen helppouden ansiosta. Tänä päivänä Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute